1902 Bericht vom 31. Juli. A. Rosiwal. 241 



guter Pflasterungs-Materialien oder die Qualitätsdifferenzen von Steinen 

 aus verschiedenen Lauen desselben Bruches auf diese Weise indirect 

 auf den Bauschinger'schen Zahlenwert zu reduciren sein. 



Kommen aber Materialien von sehr verschiedener Art, also Ab- 

 nützbarkeit in Betracht, so zeigt sich eine bedeutende Veränderung 

 in der Relation beider Methoden. 



Herr Baurath Prof. Hanisch hat an dem Bauschinger'schen 

 Apparate seiner Prüfungsanstalt an nachfolgenden zwei Gesteinsproben 

 die Abnützbarkeit bestimmt, die ich dann nach der geschilderten 

 vereinfachten Methode vielfaltigen Variationen der Abnützungsbean- 

 spruchung unterwarf, welche uns im Folgenden noch weiter be- 

 schäftigen werden. 



Für die gegenstandliche Frage der Veränderungen in der 

 Relation beider Abnützungsmethoden seien aus diesen 

 Versuchsreihen zunächst die folgenden entnommen. 



a) Q uar zgli m m erdiori t von Dornach, Ober-Oesterreich. 

 Feinkörnig, dunkel gefärbt, weil reich an Biotit. Spec. Gewicht = 28 12. 

 Würfelgrösse 7 an. Beschickung grober Schmirgel wie angegeben. 

 Druck 4*9 kg. Die vereinfachte Methode ergab folgende Abnützungs- 

 grössen : 



Mittel aus 400 Touren, pro 100 T 297 g entspr. 1056 cm'\ 



Abnützung am Baus e h i n g er- Apparat pro 200 T. . . 15'60 g entspr. 5'55 cm 3 . 

 Hieraus die Relation : 555 : 1056 = 5*26. 



h) Granit von Dorn ach, Ober-Oesterreich. Härteste Sorte. 

 Fein- bis mittelkörnig, gelblichweiss. Spec. Gewicht 2'6L9. Würfel- 

 grösse 7 cm. Beschickung etc. normal wie oben. Abnützung nach ver- 

 einfachter Methode : 



Mittel aus 500 Touren, pro 100 Touren .... 115 g entsprechend 0439 cm 3 . 



Abnützung am Bauschin ger-Apparato pro 200 T. 7"46 g entsprechend 285 cm 3 . 



Hieraus die Relation : 285 : 0/43U = 6*49 1 ). 



Auf meine Bitte hatte Herr Baurath Hau isch die Freundlich- 

 keit, eine Stufe von reinem Quarz in der üblichen W T eise auf die 

 Abnützbarkeit zu untersuchen. Ich reihe das Ergebnis des Vergleiches 

 der beiden Methoden an die vorstehenden zwei Fälle an. 



c) Rosen quarz, fast durchsichtig, von flachmuscheligem Bruch, 

 Reibungsfläche 49'95 cm 2 , Beschickung normal 19-6 g grober Schmirgel, 

 Druck 5 kg. Spec. Gewicht = 2 - 65. Die vereinfachte Methode ergab 

 als Gewichtsverluste : 



Mittel für 300 Touren .... pro 100 Touren 0502 g 



„ 400 „ .... „ 100 „ 0-511 J/ 



„ „ 500 „ . . . . „ 100 „ Ö-494p 



-) Die obigen Abnützungsgewichte sind mir von Herrn Baurath lianisch 

 direct mitgetheilt worden. In dem an die Firma A Schlepitzka in Dornach 

 ausgestellten Certificate bind die Abnützungsvolumina für Gestein «) mit 5*7 1 cm 3 , 

 für b) mit 2'95 cm 3 angegeben, wodurch sich die Relatiouswerte für a) auf 541, 

 für b) auf 6 - 72 erhöhen würden. 



K. k. geol. Keichsaustult. 1002. Nr. 9. Verhandlungen. 37 



